— 609 - 



Chimica. — Sul comportamento reciproco dei solfati, cromati, 

 molibdati e wolf ramati alcalini a bassa e ad alta temperatura ('). 

 Nota III (') di M. Amadori, presentata dal Socio G. Ciamician. 



4. K 2 S0 4 -K 2 WO,. 



Come per i precedenti sistemi, la curva di cristallizzazione è continua: 

 ha un leggero minimo di 10° inferiore alla temperatura di solidificazione 

 del wolframato: l'andamento di questa curva è molto analogo a quello tra 

 solfato e molibdato. In questa coppia, costituita dai due sali estremi della 

 serie, la curva di cristallizzazione è quella che più si scosta dalla retta. 



Tabella 4*. 



°/o in peso 

 K 9 S0 4 



% molec 

 K a S0 4 



Temperature 

 di 



cristallizzazione 



Temperature 

 di 



trasformazione 



0 



0 



894° 



575° 



5 



8.96 



890 



545 



8 



14.00 



886 



525 



12 



20.71 



884 



? 



15 



24.82 



884 



? 



25 



38.42 



892 



? 



30 



44.50 



904 



? 



35 



50.19 



912 



482 



• 45 



60.27 



935 



504 



50 



65.17 



947 



510 



65 



77.66 



9.84 



528 



70 



81.36 



994 



545 



80 



88.22 



1015 



558 



90 



94.40 



1045 



572 



100 



100 



1066 



583 



(*) Lavoro eseguito nell'Istituto di Chimica generale della R. Università di Padova, 

 diretto dal prof. G. Bruni. 



( a ) Questi Rendiconti, XXI, I, 667 (1912); XXII, I, 453 (1913). 



Rendiconti. 1913, Voi. XXII, 1° Sem. 79 



